jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
178.194.818 livres. Pour rendre les statistiques, qui vont suivre, compréhensibles et comparables, on a exprimé la consommation des différentes matières tannantes en tonnes poids, à raison de 2000 livres par tonne, et d'autre part aussi en tonnes « Bark », où les tonnes ordinaires sont ramenées uniformément à la teneur moyenne des écorces indigènes, soit à 12 %, de tanin. Voici d'abord la liste de consommation des extraits tanniques indigènes et exotiques en 1922 : Extraits indigènes en tonnes à 2000 Livres tonnes Extr. de Châtaignier liquide 118,960 247,35 Extr de Châtaignier en poudre 18,665 93,325 Extr. d'hemlock liquide 3.404 7.092 Extr. d'hemlock en poudre 393 1.801 Extr. d'écorce de chêne liquide 9,134 19,029 Extr. d'écorce de pin liquide 5.368 11.183 Extr. d'écorce de pin en poudre 102 468 Extr mixte liquide 86 179 Extr. mixte en poudre 308 1,412 Total 156,420 382,322 Extraits exotiques Extr de Quebracho liquide 37,508 109,398 Extr. de Quebracho sec 43,610 236,221 Extr d'écorces de Mimosa 725 3,625 Extr. de Myrobolams 79 329 Extr de Gambier 55 229 Extr de Valonées 58 290 Extr d'écorces de Mangrove 16 73 Extr. de Sumac 268 581 Total 82,319 350,746 Consommation de matières premières tannifères brutes, indigènes et exotiques en 1922 : Mat. tannantes indigènes en tonnes à en Bark 2000 Livres tonnes Écorce de chêne brute 148,474 148,474 — d'érable brute 185,019 185,019 — de pins 101 93 Total 333,594 333,586 Matières tannantes exotiques en tonne à en Bark 2000 Livres tonnes Écorces de Mangrove 4,039 13,463 — de Mimosa 11,604 33,485 Valonées 7,553 10,297 Myrobolams 10,297 25,743 Dividivi 3,774 12,580 Sumac 4,601 10,736 Total 41,468 118,636 La consommation totale en extraits tanniques en 1922 a donc été : en Bark tonnes En extraits du pays de toute sorte 382,322 En extraits exotiques de toute sorte 350,517 732,839 Le pourcentage de chaque catégorie d'extraits par rapport au total général a été : % Extraits de Châtaignier liquides et en poudre 46,5 — de Quebracho liquides et solides 47,1 — d'écorces de chêne 2,5 Tous les autres extraits 3,9 100 Consommation de matières tannantes indigènes, soit en matière
exotiques en 1922 : Mat. tannantes indigènes en tonnes à en Bark 2000 Livres tonnes Écorce de chêne brute 148,474 148,474 — d'érable brute 185,019 185,019 — de pins 101 93 Total 333,594 333,586 Matières tannantes exotiques en tonne à en Bark 2000 Livres tonnes Écorces de Mangrove 4,039 13,463 — de Mimosa 11,604 33,485 Valonées 7,553 10,297 Myrobolams 10,297 25,743 Dividivi 3,774 12,580 Sumac 4,601 10,736 Total 41,468 118,636 La consommation totale en extraits tanniques en 1922 a donc été : en Bark tonnes En extraits du pays de toute sorte 382,322 En extraits exotiques de toute sorte 350,517 732,839 Le pourcentage de chaque catégorie d'extraits par rapport au total général a été : % Extraits de Châtaignier liquides et en poudre 46,5 — de Quebracho liquides et solides 47,1 — d'écorces de chêne 2,5 Tous les autres extraits 3,9 100 Consommation de matières tannantes indigènes, soit en matière première soit sous forme d'extraits, durant 1922 et exprimée en Bark tonnes : Extrait de Châtaignier 341,158 Écorces d'érable et extraits 193,912 — de chêne et extraits 167,503 Extrait d'écorces de pin 11,651 — mixtes 1,591 Écorce de pin 93 Total 715,908 Consommation de matières tannantes exotiques, soit en matière première soit sous forme d'extraits, durant 1922 et exprimée en Bark tonnes : Extrait de Quebracho 345,613 Écorces de Mimosa et extraits 37,110 Myrobolams et extraits 26,072 Valonées et extraits 22,949 Écorces de Mangrove et extraits 13,536 Sumac en feuilles et en extraits 11,317 Dividivi 12,580 Total 469,183 Consommation totale de toutes les matières tannantes exotiques et indigènes y compris écorces et extraits pendant l'année 1922. Bark tonnes Matières tannantes indigènes de toute sorte 715,908 Matières tannantes exotiques de toute sorte 469,183 Total 1,185,091 Pourcentage relatif de toutes les matières tannantes indigènes y compris les matières premières et les extraits : pour cent Extraits de Châtaignier 47,6 Écorces d'érable et extraits 27,0 Écorces de chêne et extraits 23,3 Extraits d'écorces de pins 1,6 Tout autre matière tannante indigène 0,5 Total 100 Pourcentage des matières tannantes consommées par rapport à toutes les autres matières exotiques et indigènes soit sous forme d'extraits
première soit sous forme d'extraits, durant 1922 et exprimée en Bark tonnes : Extrait de Quebracho 345,613 Écorces de Mimosa et extraits 37,110 Myrobolams et extraits 26,072 Valonées et extraits 22,949 Écorces de Mangrove et extraits 13,536 Sumac en feuilles et en extraits 11,317 Dividivi 12,580 Total 469,183 Consommation totale de toutes les matières tannantes exotiques et indigènes y compris écorces et extraits pendant l'année 1922. Bark tonnes Matières tannantes indigènes de toute sorte 715,908 Matières tannantes exotiques de toute sorte 469,183 Total 1,185,091 Pourcentage relatif de toutes les matières tannantes indigènes y compris les matières premières et les extraits : pour cent Extraits de Châtaignier 47,6 Écorces d'érable et extraits 27,0 Écorces de chêne et extraits 23,3 Extraits d'écorces de pins 1,6 Tout autre matière tannante indigène 0,5 Total 100 Pourcentage des matières tannantes consommées par rapport à toutes les autres matières exotiques et indigènes soit sous forme d'extraits ou de matières premières pendant l'année 1922 : pour cent Extraits de Châtaignier 28,7 Écorces d'érable et extraits 16,3 Écorces de chêne et extraits 14,1 Extrait de Quebracho 29,1 Tous les autres extraits et matières premières 11,8 Total 100,0 Analyse de la consommation de toutes les matières tannantes exotiques, extraits ou matières premières, consommées pendant l'année 1922 : pour cent Extraits de Quebracho 73,6 Écorces de Mimosa et extraits 7,9 Myrobolams et noix et extraits 5,5 Valonées bruts et extraits 4,8 Toutes les autres matières 8,2 Total 100,0 En ce qui concerne les chiffres de production des cuirs à tannage végétal publiés par le "tanners' Council of Amerika" pour l'année 1922, il apparaît que cette production n'a été que de 75 pour cent de celle de l'année 1919, considérée comme une année de production maximale. On voit donc de tous ces chiffres, que la capacité de production d'extraits aux États-Unis même est largement en excédent par rapport à la consommation. En considérant la production et la consommation en extraits indigènes en "Bark tonnes" sans tenir compte de la nature des extraits, les États-Unis ont donc en 1922 une production effective de 446,371 Bark-tonnes d'extraits contre une consommation de 382,322 Bark-tonnes.
ou matières premières, consommées pendant l'année 1922 : pour cent Extraits de Quebracho 73,6 Écorces de Mimosa et extraits 7,9 Myrobolams et noix et extraits 5,5 Valonées bruts et extraits 4,8 Toutes les autres matières 8,2 Total 100,0 En ce qui concerne les chiffres de production des cuirs à tannage végétal publiés par le "tanners' Council of Amerika" pour l'année 1922, il apparaît que cette production n'a été que de 75 pour cent de celle de l'année 1919, considérée comme une année de production maximale. On voit donc de tous ces chiffres, que la capacité de production d'extraits aux États-Unis même est largement en excédent par rapport à la consommation. En considérant la production et la consommation en extraits indigènes en "Bark tonnes" sans tenir compte de la nature des extraits, les États-Unis ont donc en 1922 une production effective de 446,371 Bark-tonnes d'extraits contre une consommation de 382,322 Bark-tonnes. De cette production indigène 256,509 Bark-tonnes sont allées à la consommation privée et 189,862 Bark-tonnes ont été vendues au marché libre. On a en outre produit en 1922 pour la vente au surplus de 64,049 Bark tonnes. Voici le résumé de la consommation et de la production : bark-tonnes Consommation totale en extraits indigènes 382,322 Consommation totale en écorces indigènes brutes, etc. 333,586 Consommation totale en extraits étrangers 350,517 Consommation totale en mat. premières étrangères 118,166 Consommation totale globale de tout 1,185,091 Production totale en extraits indigènes 446,371 Surplus de production en extraits indigènes 64,049 Capacité totale de production d'extraits indigènes 93 000 L'indépendance des États-Unis en matières tannantes dépend donc avant tout des questions de main-d'œuvre et de transport, et l'étude de l'approvisionnement efficace en matières premières devient de plus en plus importante. Comme d'autre part toutes les matières premières tannantes indigènes en question proviennent de forêts, la sécurité présente et future dépend surtout aussi d'une bonne exploitation forestière. C'est ainsi qu'une protection efficace contre les incendies des forêts est d'intérêt vital aussi bien pour l'industrie de la Tannerie, que pour l'Industrie des États-Unis en général. D'autre part les maladies désastreuses, comme le "Chestnut Blight" exigent l'attention immédiate et
totale en extraits indigènes 382,322 Consommation totale en écorces indigènes brutes, etc. 333,586 Consommation totale en extraits étrangers 350,517 Consommation totale en mat. premières étrangères 118,166 Consommation totale globale de tout 1,185,091 Production totale en extraits indigènes 446,371 Surplus de production en extraits indigènes 64,049 Capacité totale de production d'extraits indigènes 93 000 L'indépendance des États-Unis en matières tannantes dépend donc avant tout des questions de main-d'œuvre et de transport, et l'étude de l'approvisionnement efficace en matières premières devient de plus en plus importante. Comme d'autre part toutes les matières premières tannantes indigènes en question proviennent de forêts, la sécurité présente et future dépend surtout aussi d'une bonne exploitation forestière. C'est ainsi qu'une protection efficace contre les incendies des forêts est d'intérêt vital aussi bien pour l'industrie de la Tannerie, que pour l'Industrie des États-Unis en général. D'autre part les maladies désastreuses, comme le "Chestnut Blight" exigent l'attention immédiate et urgente de toute la Nation en vue de trouver un moyen de les combattre. LE CUIR TECHNIQUE N° 12. — 26.06.24 259 REVEUE DE LA PRESSE Publiée sous la Direction de M. le Dr SCHHELL Review of the technical Press. Revista de la Prensa. ANALYSE DES JUS TANNANTS Contribution au dosage de l'acidité des jus tannants. — BEITRAG ZUR BESTIMMUNG DES SAUREGEHALTES DER GERBREIDE. — par VACLAV KUBELKA et JOSEPH WAGNER, de l'Institut du Cuir de l'Ecole Polytechnique de Prague. (Collegium 1924, N° 646, p. 41.) Kubelka et Wagner viennent de résoudre la suppression de l'action gênante du coloris de la couleur du jus tannant délaminé lors de sa titration par alcalimétrie. Ils se servaient pour la décoloration intégrale, comprenant aussi bien l'élimination du principe tannant, que celle de produits accessoires, comme les acides aromatiques hydroxylés (genre acide gallique) d'un charbon animal spécial, vendu par la firme "Cesarelschaft für chemische Industrie" sous le nom de "Kahlümittel"; mais au lieu d'opérer en absence d'électrolytes, comme le recommandait Simand, les dits ailleurs préconisent au contraire l'action simultanée d'électrolytes oxydants, comme le chlorate de potasse. — Dans la liqueur décolorée, qu'ils obtiennent ainsi, ils dosent en somme avec une précision suffisante et en
dosage de l'acidité des jus tannants. — BEITRAG ZUR BESTIMMUNG DES SAUREGEHALTES DER GERBREIDE. — par VACLAV KUBELKA et JOSEPH WAGNER, de l'Institut du Cuir de l'Ecole Polytechnique de Prague. (Collegium 1924, N° 646, p. 41.) Kubelka et Wagner viennent de résoudre la suppression de l'action gênante du coloris de la couleur du jus tannant délaminé lors de sa titration par alcalimétrie. Ils se servaient pour la décoloration intégrale, comprenant aussi bien l'élimination du principe tannant, que celle de produits accessoires, comme les acides aromatiques hydroxylés (genre acide gallique) d'un charbon animal spécial, vendu par la firme "Cesarelschaft für chemische Industrie" sous le nom de "Kahlümittel"; mais au lieu d'opérer en absence d'électrolytes, comme le recommandait Simand, les dits ailleurs préconisent au contraire l'action simultanée d'électrolytes oxydants, comme le chlorate de potasse. — Dans la liqueur décolorée, qu'ils obtiennent ainsi, ils dosent en somme avec une précision suffisante et en tout cas bien mieux que par les procédés connus, l'acidité globale, due aux acides maliques en présence, tels que l'acide acétique, butyrique, lactique, etc. De nombreux tableaux analytiques accompagnent ce travail, montrant la précision qu'on peut en attendre avec les diverses matières tannantes. La technique à suivre est la suivante : A. Teuflis à employer : Le Karboraffin de la maison indiquée ci-dessus avait la composition suivante : Hésidu desséché 5.01 % oxyde de zinc (ZnO) 0.08 % cendres minérales 2.18 % compte Ke-O 1 et Al-Of 0,72 % Cendres su 1 ratées 1.30% Solution de chlorate de potasse à 5 % : Dans 1 litre d'eau distillée bouillie, débarrassée d'acide carbonique et bouillante on dissout 50 grammes de chlorate de potassium et pendant le refroidissement, de la solution on branche le ballon au moyen d'un tube d'absorption à la chaux sodée. Si malgré toute précaution prise la solution était légèrement acide, on la neutraliserait par de la potasse décinormale en se servant de la phénolphthaléine comme indicateur ; La potasse décinormale doit être aussi exempte que possible de carbonate, parce que l'acide carbonique, mis en liberté dans la littration gênerait notablement le résultat. Indicateur. Une solution de phénolphthaléine à
: A. Teuflis à employer : Le Karboraffin de la maison indiquée ci-dessus avait la composition suivante : Hésidu desséché 5.01 % oxyde de zinc (ZnO) 0.08 % cendres minérales 2.18 % compte Ke-O 1 et Al-Of 0,72 % Cendres su 1 ratées 1.30% Solution de chlorate de potasse à 5 % : Dans 1 litre d'eau distillée bouillie, débarrassée d'acide carbonique et bouillante on dissout 50 grammes de chlorate de potassium et pendant le refroidissement, de la solution on branche le ballon au moyen d'un tube d'absorption à la chaux sodée. Si malgré toute précaution prise la solution était légèrement acide, on la neutraliserait par de la potasse décinormale en se servant de la phénolphthaléine comme indicateur ; La potasse décinormale doit être aussi exempte que possible de carbonate, parce que l'acide carbonique, mis en liberté dans la littration gênerait notablement le résultat. Indicateur. Une solution de phénolphthaléine à 0.5 % est opérée 0.5 cm3 par littration. Execution du dosage. 100 cm3 de jus tannant à environ 4 degrés bkomèt ?,. Contenant au maximum 0,5 % de tanin, sont mélangées de 2 grammes de karboraffin dans un bécher d'environ 300 cm3 de contenance, puis chauffés à l'ébullition sous condenseur à reflux pendant 5 minutes, à compter du moment où le liquide entre en ébullition. Pour les jus de bois de chêne, de châtaignier et de Myrobolans, qui donnent à cette concentration des résultats trop bas, on recommande de diluer le jus tannant de moitié c'est-à-dire à environ 0,25 % de tanin. Quand le produit de réaction ci-dessus est un peu refroidi, on rince le tube du réfrigérant à reflux avec 50 cm3 d'eau distillée bouillie et refroidie dans le bécher et ajoute 10 cm3 de la solution de chlorate de potasse à 5 % encore chaud à travers un papier à S. A. O 588 plissé de 18. 5 cm. de diamètre et lave le filtre à froid avec de l'eau chaude, additionnée de 0.5 pour cent de chlorate de potasse jusqu'à ce qu'on ait un volume total d'environ 1000 cm3. Le filtre est alors titré par de la
à reflux pendant 5 minutes, à compter du moment où le liquide entre en ébullition. Pour les jus de bois de chêne, de châtaignier et de Myrobolans, qui donnent à cette concentration des résultats trop bas, on recommande de diluer le jus tannant de moitié c'est-à-dire à environ 0,25 % de tanin. Quand le produit de réaction ci-dessus est un peu refroidi, on rince le tube du réfrigérant à reflux avec 50 cm3 d'eau distillée bouillie et refroidie dans le bécher et ajoute 10 cm3 de la solution de chlorate de potasse à 5 % encore chaud à travers un papier à S. A. O 588 plissé de 18. 5 cm. de diamètre et lave le filtre à froid avec de l'eau chaude, additionnée de 0.5 pour cent de chlorate de potasse jusqu'à ce qu'on ait un volume total d'environ 1000 cm3. Le filtre est alors titré par de la potasse décinormale au rose à la phénolphthaléine et le nombre de cm3 de potasse décinormale employé calculé en acide acétique. V. n. l. / F. Tout, en appréciant la valeur de cet intéressant travail, nous estimons qu'il est toujours scabreux de se servir en analyse de produits spécialisés, comme le dit Karboraffin, équivalents en somme à des remèdes secrets. ANALYSE DU CUIR Contribution au dosage du chrome dans le cuir. — BEITRAG ZUR BESTIMMUNG DES CHROMGEHALTES IM LEDER. — par J. WAGNER, de l'Institut du cuir de l'École Polytechnique tchécoslovaque de Brünn. (Collegium 1924, N° 647, p. 81.) J. Wagner s'est attaché à l'étude de certaines difficultés, qu'on rencontre dans la destruction de l'excédent de peroxyde de sodium, qui a servi à l'oxydation du chrome dans les cendres du cuir chromé. Se basant sur une documentation analytique approfondie il préconise la technique suivante : Les cendres obtenues de 3 à 3 grams de cuir chromé sont mélangées intimement avec environ 2 grams de peroxyde de sodium dans le creuset en porcelaine ou en fer puis on recouvre le tout, encore avec un peu de peroxyde et commence à chauffer doucement. Quand toute la masse a pris une teinte brune, on
dit Karboraffin, équivalents en somme à des remèdes secrets. ANALYSE DU CUIR Contribution au dosage du chrome dans le cuir. — BEITRAG ZUR BESTIMMUNG DES CHROMGEHALTES IM LEDER. — par J. WAGNER, de l'Institut du cuir de l'École Polytechnique tchécoslovaque de Brünn. (Collegium 1924, N° 647, p. 81.) J. Wagner s'est attaché à l'étude de certaines difficultés, qu'on rencontre dans la destruction de l'excédent de peroxyde de sodium, qui a servi à l'oxydation du chrome dans les cendres du cuir chromé. Se basant sur une documentation analytique approfondie il préconise la technique suivante : Les cendres obtenues de 3 à 3 grams de cuir chromé sont mélangées intimement avec environ 2 grams de peroxyde de sodium dans le creuset en porcelaine ou en fer puis on recouvre le tout, encore avec un peu de peroxyde et commence à chauffer doucement. Quand toute la masse a pris une teinte brune, on chauffe plus fort, jusqu'à fusion et laisse ensuite refroidir. Le creuset froid est alors placé avec précaution dans une vaste bêcher, qui contient 150 à 200 cm3 d'eau et 5 cm3 d'une solution de permanganate de potassium, saturée à froid, mais de façon à ce que l'intérieur du creuset ne soit pas mouillé. On couvre le bêcher d'un verre de montre et on peut alors dissoudre facilement et sans risque le contenu du creuset, en inclinant légèrement le vase couvert. Quand tout le contenu du creuset est dissous et que le dégagement de gaz a cessé on rinse la solution quantitativement dans un ballon jaugé à 500 cm3, mais en s'arrangeant de façon à n'avoir qu'environ 300 cm3 de liquide, afin de pouvoir agiter énergiquement sans risquer de perdre du liquide par effervescence. Quand le bi-oxyde de manganèse se trouve précipité à l'état bien flocculé et que le dégagement de gaz a délivrement cessé (après environ 5 minutes), on complète jusqu'au trait, agite encore une fois, en ayant soin de soulever fréquemment le bouchon en verre pour laisser échapper le gaz et filtre à travers un papier S. & S. plissé n° 518 de 15 cm. de diamètre. 100 cm3
soit pas mouillé. On couvre le bêcher d'un verre de montre et on peut alors dissoudre facilement et sans risque le contenu du creuset, en inclinant légèrement le vase couvert. Quand tout le contenu du creuset est dissous et que le dégagement de gaz a cessé on rinse la solution quantitativement dans un ballon jaugé à 500 cm3, mais en s'arrangeant de façon à n'avoir qu'environ 300 cm3 de liquide, afin de pouvoir agiter énergiquement sans risquer de perdre du liquide par effervescence. Quand le bi-oxyde de manganèse se trouve précipité à l'état bien flocculé et que le dégagement de gaz a délivrement cessé (après environ 5 minutes), on complète jusqu'au trait, agite encore une fois, en ayant soin de soulever fréquemment le bouchon en verre pour laisser échapper le gaz et filtre à travers un papier S. & S. plissé n° 518 de 15 cm. de diamètre. 100 cm3 de ce filtrat sont neutralisés dans un Erlenmeyer d'environ 1 litre de contenance par de l'acide chlorhydrique, en se servant du virage de la couleur jaune du chromate neutre en celle d'orangé du bicarbonate comme indicateur, puis on ajoute 10 cm3 d'acide chlorhydrique concentré en excès, refroidi et additionne environ 2 à 3 grams d'iodure de potassium : On agite comme il faut jusqu'à dissolution ou mélange parfait, laisse reposer 5 minutes, dilue avec de l'eau à environ 500 cm3. et litte l'iode libéré un moyen d'une solution d'hyposulfire décinormale en présence d'empreint d'amidon. 100 cm3 d'hyposulfire décinormale = 5.513 irrs. "Cr. =0, Cette manière de procéder, où l'hydrat de bi-oxyde de manganèse joue le rôle de catalyseur, aurait pour avantage de n'exiger aucun chauffage après l'oxydation du chrome et de donner ainsi des résultats plus précis. ANALYSE DES LIQUEURS DE CHROME Dosage du chrome dans les liqueurs de chrome pour le tannage à un bain, par oxydation au moyen du permanganate et iodométrie subséquente. — par le Prof. Dr. G. BALDRACCO. Bull. off. Stations d'Essais du Cuir et Mat. Tan. de Turin, n° 2, Fév. 1924, p. 17. On mesure une quantité déterminée de la solution de chrome, qui
2 à 3 grams d'iodure de potassium : On agite comme il faut jusqu'à dissolution ou mélange parfait, laisse reposer 5 minutes, dilue avec de l'eau à environ 500 cm3. et litte l'iode libéré un moyen d'une solution d'hyposulfire décinormale en présence d'empreint d'amidon. 100 cm3 d'hyposulfire décinormale = 5.513 irrs. "Cr. =0, Cette manière de procéder, où l'hydrat de bi-oxyde de manganèse joue le rôle de catalyseur, aurait pour avantage de n'exiger aucun chauffage après l'oxydation du chrome et de donner ainsi des résultats plus précis. ANALYSE DES LIQUEURS DE CHROME Dosage du chrome dans les liqueurs de chrome pour le tannage à un bain, par oxydation au moyen du permanganate et iodométrie subséquente. — par le Prof. Dr. G. BALDRACCO. Bull. off. Stations d'Essais du Cuir et Mat. Tan. de Turin, n° 2, Fév. 1924, p. 17. On mesure une quantité déterminée de la solution de chrome, qui doit contenir de 0,1. à 0,2 grs de chloromforme, on la rend licitement alcaline avec une solution d'hydride de sodium chauffée à l'ébullition; on ajoute alors une solution de permanganate de potassium jusqu'à ce que la surface du liquide conserve la couleur rosée du permanganate et on continue à faire bouillir pendant 2 ou 3 minutes. On ajoute linément une ou deux gouttes d'alcool pour réduire l'excès du permanganate et on continue à faire bouillir jusqu'à ce que la solution rouge ait disparu. On filtre la solution après l'avoir portée à 250 cm3 et on détermine l'acide chromique avec l'iodure de potassium et l'hyposulfite après acide chlorhydrique comme d'habitude. Il est regretté que l'auteur ne fournisse pas plus de détails d'exécution ni de documentation pouvant mettre en évidence les avantages év. de sa manière de procéder par rapport à l'oxydation au peroxyde de Sodium. Car à priori on peut se demander si le précipité de bi-oxyde de manganèse hydraté ne retient pas de chrome, comme le fait par exemple l'hydrate ferrique d'après Schorlemmer et s'il n'y a pas les mêmes précautions à prendre comme en présence de fer ? Les points isoélectriques de la Gelatine de la peau et des